Source: http://docplayer.pl/25681724-Postanowienia-ogolne-i-techniczne.html
Timestamp: 2018-10-19 16:04:14+00:00

Document:
2 AT /2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Bloczki termoizolacyjne PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 9 INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI i TABLICE... 11
3 AT /2014 str. 3/27 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej są cokołowe bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT, produkcji niemieckiej firmy Schöck Bauteile GmbH. Bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT składają się z kształtek wykonanych ze styropianu, zawierających komory wypełnione betonem na kruszywie lekkim, stanowiące rdzeń nośny bloczka. Komory, oddzielone od siebie w części górnej bloczka, są w części dolnej ze sobą połączone. Bloczki termoizolacyjne pokazano na rysunkach 1 10, a ich wymiary podano na tych rysunkach oraz w tablicy 1. Wymagane właściwości techniczne bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT są przeznaczone do wykonywania dolnych lub górnych fragmentów (tzw. pierwszej warstwy) konstrukcyjnych ścian murowych. Przykładowe zastosowania pokazano na rysunkach 11 i 12. Wykonywanie murów z zastosowaniem bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT powinno odpowiadać ogólnym zasadom wykonywania konstrukcji murowych, zwłaszcza dotyczącym prawidłowego przewiązania elementów w murze. Przy stosowaniu bloczków pełnowymiarowych minimalne przesunięcie spoin pionowych w sąsiednich warstwach muru nie może być mniejsze niż 100 mm. W przypadku stosowania bloczków docinanych, przesunięcie to nie może być mniejsze niż 40 mm. Zewnętrzne ściany warstwowe należy murować na zwykłej zaprawie murarskiej. Zaprawę należy układać w spoinach poziomych o grubości 8 15 mm, na całej szerokości muru. Połączenia ścian nośnych (np. wzajemnie prostopadłych) powinny być wykonywane poprzez przewiązanie elementów murowych, natomiast połączenia ścian działowych z innymi ścianami poprzez przewiązanie lub za pomocą łączników kotwiących. Projektowanie i obliczenia statyczne konstrukcji murowych, w których zastosowano bloczki NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT należy wykonywać zgodnie z PN-EN :2010 i PN-EN :2013. Przy obliczaniu konstrukcji murowych wytrzymałość charakterysty-
4 AT /2014 str. 4/27 czną na ściskanie muru wykonanego z bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT z użyciem zapraw zwykłych i zapraw lekkich należy określać ze wzoru: 0,70 0,3 f k = K f b f m gdzie: f k - wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie, MPa, K - współczynnik zależny od rodzaju elementu murowego, którego wartość należy przyjmować wg PN-EN :2013, f m - wytrzymałość zaprawy murarskiej na ściskanie, MPa; f m 5 MPa, f b - znormalizowana średnia wytrzymałość elementu murowego na ściskanie, MPa. Znormalizowana średnia wytrzymałość na ściskanie f b bloczków objętych Aprobatą podana jest w tablicy 2. Wytrzymałość charakterystyczną muru na ścinanie w kierunku równoległym oraz w kierunku prostopadłym do spoin wspornych należy przyjmować nie większą niż 0,1 MPa, a wytrzymałość charakterystyczną muru na rozciąganie przy zginaniu należy przyjmować wg PN-EN :2013. Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa dla murów zawierających bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT podano w tablicy 3. Pozostałe parametry wytrzymałościowe muru oraz zasady obliczeń statycznych należy przyjmować wg PN-EN :2013. Wartość obliczeniowa współczynnika przewodzenia ciepła λ eq bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR w kierunku poziomym jest równa 0,088 W/(m K), a w kierunku pionowym 0,266 W/(m K). Wartość średnia, obliczeniowa współczynnika przewodzenia ciepła λ eq3d, w przypadku zastosowania bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR w połączeniu, pokazanym na rysunku 13, jest równa 0,190 W/(m K). Wartość obliczeniowa współczynnika przewodzenia ciepła λ eq bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR LIGHT w kierunku poziomym jest równa 0,083 W/(m K), a w kierunku pionowym 0,193 W/(m K). Wartość średnia, obliczeniowa współczynnika przewodzenia ciepła λ eq3d, w przypadku zastosowania bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR LIGHT w połączeniach, pokazanych na rysunkach 14 i 15, jest równa 0,150 W/(m K). W przypadku układania bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT w poziomie przyziemia niezbędne jest zabezpieczenie bloczków przed zawilgoceniem. Bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT powinny być stosowane zgodnie z projektem opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych, wymagań niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz instrukcji Producenta dotyczącej warunków wykonywania konstrukcji murowych z zastosowaniem ww. bloczków termoizolacyjnych.
5 AT /2014 str. 5/27 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Kształtki bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT powinny być wykonane ze styropianu, produkowanego przez niemiecką firmę Schaumplast Sachsen GmbH, z granulatu o nazwie Styropor F400 firmy BASF Aktiengesellschaft, o gęstości 30 kg/m 3, o naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu względnym nie niższym niż 0,20 MPa, o wytrzymałości na rozciąganie nie niższej niż 0,30 MPa i o wartości obliczeniowej współczynnika przewodzenia ciepła nie większej niż 0,35 W/(m K). Beton na kruszywie lekkim, wypełniający komory w kształtkach bloczków termoizolacyjnych powinien się charakteryzować wytrzymałością na ściskanie nie niższą niż 30 MPa w przypadku bloczków NOVOMUR i nie niższą niż 10 MPa w przypadku bloczków NOVOMUR LIGHT (mierzoną na kostkach o boku 40 mm), a receptury betonów na kruszywie lekkim w przypadku bloczków NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT powinny być zgodne z recepturami ustalonymi w procedurze aprobacyjnej Bloczki termoizolacyjne Kształt i wymiary. Kształt i wymiary bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT powinny być zgodne z rysunkami 1 10 i z tablicą 1, z zachowaniem podanych w tablicy dopuszczalnych odchyłek wymiarów Masa właściwa. Masa właściwa bloczków termoizolacyjnych powinna być równa 950 kg/m 3 w przypadku bloczków NOVOMUR i 750 kg/m 3 w przypadku bloczków NOVOMUR LIGHT, z tolerancją -5% i +15% Wytrzymałość na ściskanie. Wytrzymałości na ściskanie bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT nie powinny być niższe niż wytrzymałości podane w tablicy PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT powinny być dostarczane w opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający
6 AT /2014 str. 6/27 niezmienność ich właściwości. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres Producenta, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2014, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 /2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2014 dokonuje Producent (lub jego upoważniony Przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji,
7 AT /2014 str. 7/27 badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania według p , b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. Wstępne badanie typu bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT obejmuje ich wytrzymałość na ściskanie. Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4) prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentach zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Badania gotowych wyrobów obejmują sprawdzenie kształtu, wymiarów, masy właściwej i wytrzymałości na ściskanie bloczków termoizolacyjnych.
8 AT /2014 str. 8/ Częstotliwość badań Badania gotowych wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Sprawdzenie kształtu i wymiarów bloczków termoizolacyjnych należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 1 mm Sprawdzenie masy właściwej. Sprawdzenie masy właściwej bloczków termoizolacyjnych należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 1 g Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie bloczków termoizolacyjnych należy wykonywać według norm PN-EN 772-1:2011 i PN-EN : Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2014 jest dokumentem stwierdzającym przydatność cokołowych bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności,
9 AT /2014 str. 9/27 wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (test jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie cokołowych bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2014 ważna jest do 9 października 2019 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c
10 AT /2014 str. 10/27 INFORMACJE DODATKOWE Normy związane PN-EN :2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów PN-EN :2013 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych PN-EN 772-1:2011 Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie PN-EN :2011 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Badania i oceny 1) 1877/13/Z00NK. Opinia techniczna dotycząca pustaków cokołowych Schöck Novomur i Novomur Light na potrzeby aprobacyjne. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2013 r. 2) LK /13/Z00NK. Raport z badań dotyczący pustaków cokołowych Schöck Novomur i Novomur Light. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2013 r. 3) 02241/13/Z00NF. Opinia dotycząca obliczeń dla jednego węzła z produktem Schöck Novomur. Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB, Warszawa 2014 r. 4) 02240/13/Z00NF. Opinia dotycząca obliczeń dla trzech węzłów z produktem Schöck Novomur Light. Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB, Warszawa 2014 r.
11 AT /2014 str. 11/27 RYSUNKI I TABLICE Rysunek 1. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu 20-11, Rysunek 2. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu Rysunek 3. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu 20-17, Rysunek 4. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu Rysunek 5. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu Rysunek 6. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-11, Rysunek 7. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu Rysunek 8. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-17, Rysunek 9. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu Rysunek 10. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu Rysunek 11. Szczegóły przykładowego zastosowania bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT w ścianach zewnętrznych, szczelinowych Rysunek 12. Szczegóły przykładowego zastosowania bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT w ścianach zewnętrznych, ocieplonych metodą lekką Rysunek 13. Przykładowe zastosowanie bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR na poziomie przyziemia Rysunek 14. Przykładowe zastosowanie bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR LIGHT na poziomie attyki Rysunek 15. Przykładowe zastosowanie bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR LIGHT na poziomie balkonu Tablica 1 Tablica 2 Tablica 3 Wymiary bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT Znormalizowane średnie wytrzymałości bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT na ściskanie Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa (tzw. współczynników materiałowych) dla murów zawierających bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT... 27
12 AT /2014 str. 12/27 Rysunek 1. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu 20-11,5 a) widok w aksonometrii, b) widok powierzchni górnej, c) widok powierzchni dolnej, d) przekrój A-A, e) przekrój B-B 1 styropian, 2 beton na kruszywie lekkim
13 AT /2014 str. 13/27 Rysunek 2. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu a) widok w aksonometrii, b) widok powierzchni górnej, c) widok powierzchni dolnej, d) przekrój A-A, e) przekrój B-B 1 styropian, 2 beton na kruszywie lekkim
14 AT /2014 str. 14/27 Rysunek 3. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu 20-17,5 a) widok w aksonometrii, b) widok powierzchni górnej, c) widok powierzchni dolnej, d) przekrój A-A, e) przekrój B-B 1 styropian, 2 beton na kruszywie lekkim
15 AT /2014 str. 15/27 Rysunek 4. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu a) widok w aksonometrii, b) widok powierzchni górnej, c) widok powierzchni dolnej, d) przekrój A-A, e) przekrój B-B 1 styropian, 2 beton na kruszywie lekkim
16 AT /2014 str. 16/27 Rysunek 5. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR o oznaczeniu a) widok w aksonometrii, b) widok powierzchni górnej, c) widok powierzchni dolnej, d) przekrój A-A, e) przekrój B-B 1 styropian, 2 beton na kruszywie lekkim
17 AT /2014 str. 17/27 Rysunek 6. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-11,5 a) widok w aksonometrii, b) widok powierzchni górnej, c) widok powierzchni dolnej, d) przekrój A-A, e) przekrój B-B 1 styropian, 2 beton na kruszywie lekkim
18 AT /2014 str. 18/27 Rysunek 7. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-15 a) widok w aksonometrii, b) widok powierzchni górnej, c) widok powierzchni dolnej, d) przekrój A-A, e) przekrój B-B 1 styropian, 2 beton na kruszywie lekkim
19 AT /2014 str. 19/27 Rysunek 8. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-17,5 a) widok w aksonometrii, b) widok powierzchni górnej, c) widok powierzchni dolnej, d) przekrój A-A, e) przekrój B-B 1 styropian, 2 beton na kruszywie lekkim
20 AT /2014 str. 20/27 Rysunek 9. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-20 a) widok w aksonometrii, b) widok powierzchni górnej, c) widok powierzchni dolnej, d) przekrój A-A, e) przekrój B-B 1 styropian, 2 beton na kruszywie lekkim
21 AT /2014 str. 21/27 Rysunek 10. Bloczek termoizolacyjny NOVOMUR LIGHT o oznaczeniu 6-24 a) widok w aksonometrii, b) widok powierzchni górnej, c) widok powierzchni dolnej, d) przekrój A-A, e) przekrój B-B 1 styropian, 2 beton na kruszywie lekkim
22 AT /2014 str. 22/27 Rysunek 11. Szczegóły przykładowego zastosowania bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT w ścianach zewnętrznych, szczelinowych a) na górnej powierzchni stropu lub płyty przyziemia, b) pod stropem
23 AT /2014 str. 23/27 Rysunek 12. Szczegóły przykładowego zastosowania bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT w ścianach zewnętrznych, ocieplonych metodą lekką a) na górnej powierzchni stropu lub płyty przyziemia, b) pod stropem
24 AT /2014 str. 24/27 Rysunek 13. Przykładowe zastosowanie bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR na poziomie przyziemia
25 AT /2014 str. 25/27 Rysunek 14. Przykładowe zastosowanie bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR LIGHT na poziomie attyki Rysunek 15. Przykładowe zastosowanie bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR LIGHT na poziomie balkonu
26 AT /2014 str. 26/27 Tablica 1 Wymiary bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT Poz. Oznaczenie bloczka Długość, mm Szerokość całkowita, mm Wymiary, mm Szerokość (łączna) rdzenia nośnego, mm Wysokość, mm NOVOMUR NOVOMUR LIGHT NOVOMUR NOVOMUR LIGHT 20-11,5 6-11, ± ± 3 97,8 ± ± ± ± 3 128,0 ± ± 1 3 NOVOMUR NOVOMUR LIGHT 20-17,5 6-17,5 750 ± ± 3 149,4 ± ± 1 4 NOVOMUR NOVOMUR LIGHT ± ± 3 171,0 ± ± 1 5 NOVOMUR NOVOMUR LIGHT ± ± 3 205,4 ± ± 1 Tablica 2 Wytrzymałości bloczków termoizolacyjnych NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT na ściskanie Poz. Typ bloczka Wytrzymałość na ściskanie, MPa NOVOMUR 20,0 2 NOVOMUR LIGHT 6,0
27 AT /2014 str. 27/27 Tablica 3 Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa (tzw. współczynników materiałowych) dla murów zawierających bloczki termoizolacyjne NOVOMUR i NOVOMUR LIGHT Poz. Grubość ściany Materiał Klasa wykonania robót na budowie według PN-EN : t 150 mm 2 t 150 mm Mury wykonane z elementów murowych kategorii I (1) na zaprawie projektowanej zgodnie z PN-EN i PN-EN Mury wykonane z elementów murowych kategorii I (1) na zaprawie przepisanej zgodnie z PN-EN i PN-EN A B 1,7 2,0 2,0 2, mm < t < 150 mm Mury wykonane z elementów murowych kategorii I (1) na zaprawie projektowanej zgodnie z PN-EN i PN-EN ,5 2,7 (1) kategoria I kontroli produkcji elementów murowych oznaczająca, że wyniki kontroli jakości w zakładzie wykazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od deklarowanej jest nie większa niż 5%

References: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8